( 549 ) 



1 Les nombres qui prcdent s'accordent assez bien avec ceux de l'analyse 

 d'un produit analogue qui a t publie en 1 842 par M. Wohler ; nanmoins 

 ce chimiste fixe 6,5 pour 100 la proportion de fer, 4,5 pour 100 celle de 

 la magnsie, et i,5 celle de l'acide phosphorique; il n'a trouv que des 

 traces d'tain; il n'a point signal l'existence du plomb. 



L'aventurine artificielle de Venise prsente une pte trs-peu colore 

 en jaune, transparente sous une faible paisseur, dans laquelle se trouvent 

 rpartis les petits cristaux de cuivre. Il est probable que l'tain et le fer 

 agissent d'abord simultanment pour dterminer la formation de ces cristaux; 

 aprs qu'ils sont forms, il est probable aussi que l'tain se maintient sous 

 forme de silicate de protoxyde; car l'tat d'acide stannique, il donnerait 

 la masse vitreuse une opacit qu'elle ne prsente point. 



Le plomb se trouve en si faible proportion dans l'aventurine , qu'il est 

 vraisemblable qu'il a t introduit dans la composition l'tat d'alliage de 

 plomb et d'tain. 



La composition de l'aventurine de Venise diffre beaucoup , comme on 

 voit, de celle que doit prsenter le verre que MM. Fremy et Clemandot ont 

 obtenu en fondant un mlange de 3oo parties de verre pil, 4o parties de 

 protoxyde de cuivre, et 80 parties d'oxyde de fer des battitures; ce verre 

 contiendrait au moins ao pour 100 d'oxyde de fer et 8 9 pour 100 de 

 cuivre et d'oxyde de cuivre; aussi il offre une opacit et une couleur fonce 

 que n'ont point les produits vnitiens. 



Pierre glaces souffles. La fabrication des glaces coules , l'une des 

 gloires de notre industrie, n'existe point en Allemagne. Toutes les glaces sont 

 d'abord souffles sous forme de manchons, puis tendues dans un four par- 

 ticulier dispos peu prs comme celui qui sert tendre le verre vitre ; 

 elles sont enfin polies par les procds ordinaires. 



L'analyse d'un chantillon recueilli dans une fabrique de glaces de la 

 Bohme a donn les nombres suivants : 



v 



Silice 67,7' 



Chaux 9,9 



Alumine 1,4 



Potasse . ..... 21,0 



100,0 



Ce verre est parfaitement affin; sa nuance est bonne, quoiqu'un peu jau- 

 ntre. 



Les produits de cette fabrication sont bien infrieurs, sous le rapport de 



